DE L'ACADlfiMIE ROYALE DES SCIENCES. J71 



eli compoft: de plulicurs matiercs metalliques inal liccs , & dont la plus f— — i— 



pefante, qui (e trouve au-defloiis pendant la fonte , c(i d'un grain fin & /-. 



dc couleur grife , tandis cju'on appercoit dans ceile qui eft niontie au- " ^ Mir. 



dciFus une infinite de facettes ftriecs & aiguillees qui rcU'emblent 4 des ai- Annits 174-'. 



guilles antimonlees , mais plus fines & dans des diredions differentes de & 1744. 



celles de I'antimoine. Le zinc ajoutc k un etaiu pur en fait un metal dtir 



& fee dont I'int^rieur eft dilpofe ^-peu-pres comme I'interieur de cclui-ci. 



Le fecond lingot ne fe rompt pas (i aifement : il a fallii lui donner plii- 

 fieurs coups de niarteau fur lenclame, oii il portoit a faux, & memc le 

 retourner pour achcver de le rompre. Cependant quoique plus mou & 

 plus pliant, il I'cft encore moins que I'etain pur, & il n'eft fi difHcilc k 

 rompre que parce qu'il eft coriace conimc le zinc •, car il fe gcrce fous 

 le marteau, coninie cc femi-meta!. Son grain eft fin, niais d'un gris fale, 

 au-licu d'etre blanc & argentin. On n'y voit point d'aiguilles comme au 

 premier, mais on y apperijoit avec la loupe des coulcurs fort femblables ^ 

 celles d'une marcadite ou pierre metallique cuivreufe , bleues , jaunes , 

 rouges, violettes, &c. ce qui paroit indiquer que le cuivre qu'on y 3 fait 

 entrer , eft mal lie avec les autres matieres du melange. 



Le premier etain , plus difficile i fondre que le fecond , &■ encore plus 

 que I'etain fin de potier > ne coule pas comme doit couler I'ctain qui fe 

 met en fonte. Au meme dcgre de clialcur qui fait fondre le bon etain , 

 celui-ci fe reduit lous la forme d'un amalgame qu'on peut coupcr avec Ic 

 couteaii, & divifer en autant de parties qu'on voudra, fans qu'elles fe re- 

 joignent. II ne devient liquide que quand le fond de la cuiller de fer ou 

 fe fait la fonte, eft tout-i-fait rouge i mais alors il s'en fcorifie une por- 

 tion tres-conliderable qui prend une couleur bleue, & qui ne s'eft point 

 reduite ou rcvivifiee en metal , quoiqu'on y ait ajoutc de la cire & de la 

 Tellne , moyen ordinaire de retablir les parties metalliques , disjointcs on 

 deguifees par la fcorification. Ainli il y auroit beaucoup de dechet fur ce 

 metal toutes les fois qu'on le fondroit pour le couler en moule. Comme 

 il eft prefque impoffible de lui donner la liquidite convcnable pour en 

 faire I'effai i la pierre , felon I'ufage des Potiers , explique dans I'hiftoire 

 de 1741 , (i2) la queue des effais qu'en ont fait Mrs. Geoftroy & Hellot, 

 cette partie du metal qui a coule dans le canal ou la rainurc de la pierre, 

 n'a jamais ete nette & deliee comme elle le doit etre quand I'etain eft de 

 bon alloi. L'eculfon ou culot qui fe fige dans le creux hemifplierique dc 

 la pierre, s'eft couvert ^ fa furface d'un nombre infini d'aiguilles-, ce qui 

 eft toujours la marque d'un mauvais etain , & dont la vieille vailfelle n'eft 

 prefque d'aucun prix. Le meme etain fc coule aufli fort ditficilement en 

 lingot : la furface s'aiguille , prend un ocil gris, & fe ternit ^ I'air. On a Ii 



f)reuve que les deux etains dont il s'agit, lont difficiles h employei', dans 

 es deux alHettes goudronnees qu'on en a prefentees. L'une qui paroit for- 

 tir du moule , eft plus graveleufe & plus pleine de creux que ne I'eft une 

 afliette d'ctalii fin des potiers fortant egalement du moule. L'autre qui *. 



(«) Voyez ci-deffuf. 



Aaa ij 



